Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 PEMANFAATAN FLY ASH SEBAGAI ADSORBEN KARBON MONOKSIDA DAN KARBON DIOKSIDA PADA EMISI KENDARAAN BERMOTOR Anissa Rizky Faradilla, Hernani Yulinawati, Endro Suswantoro Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1, Ged. K, Lt. 7, Jakarta 11440 E-mail: Abstrak Karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2) merupakan polutan utama dari emisi kendaraan bermotor. Dampak CO bagi kesehatan manusia adalah kemampuannya mengikat haemoglobin darah sehingga menurunkan kapasitas darah mengikat oksigen. Sebagai gas rumah kaca, CO2 berdampak pada perubahan iklim. Maka perlu diupayakan pengendalian emisi CO dan CO2 dari kendaraan bermotor. Salah satu alternatifnya adalah dengan memanfaatkan limbah fly ash sebagai adsorben. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan fly ash PLTU Suralaya sebagai adsorben CO dan CO2 dari emisi kendaraan bermotor dengan parameter massa, diameter, dan waktu kontak, serta menghitung penurunan emisi CO dan CO2 setelah penyerapan oleh adsorben fly ash. Metode penelitian adsorben ini menggunakan 3 variasi massa (100, 200, 300 gram), 3 variasi diameter (100, 200, 300 mesh), dan variasi rentang waktu kontak (0-20 menit). Pengujian dilakukan dengan memasukkan adsorben ke dalam knalpot uji yang dipasang di ujung knalpot existing kendaraan, lalu uji emisi dilaksanakan tanpa dan dengan adsorben. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorben dengan penyerapan maksimum pada diameter 300 mesh dan massa 300 gram. Sedangkan waktu kontak adsorben maksimum selama 12 menit untuk CO dan 14 menit untuk CO2. Penurunan emisi dari pemasangan adsorben pada knalpot kendaraan bermotor dapat mencapai 81,65% untuk CO dan 65,15% untuk CO2. Kata Kunci: Fly Ash, Adsorben, Adsorpsi, Karbon Monoksida, Karbon Dioksida Pendahuluan Karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2) merupakan polutan utama dari emisi (gas buang) kendaraan bermotor yang berbahaya jika terhirup oleh manusia. Emisi CO dari knalpot yang masuk ke paru-paru akan menempel pada haemoglobin darah membentuk carboxy haemoglobin (COHb) yang dapat menyebabkan kematian. Sementara emisi CO2 dari kendaraan bermotor dapat meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer sehingga meningkatkan suhu bumi secara global dan memicu terjadinya efek rumah kaca yang kini menjadi isu dunia yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Guna mengurangi pencemaran udara tersebut maka perlu dilakukan perlindungan melalui upaya pengendalian terhadap sumber emisi gas buang kendaraan bermotor. Pada konferensi perubahan iklim atau Conference of Parties di Paris tahun 2015 (COP21) lahir perjanjian global perubahan iklim menuju masyarakat rendah karbon yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dengan mencegah kenaikan temperatur bumi agar tidak melebihi 2oC. Indonesia mengadopsi perjanjian ini dan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon sebesar 29%. Alternatif yang dapat dilakukan utuk menurunkan emisi dari gas buang kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan adsorben yang terbuat dari limbah fly ash. Limbah fly ash dari pembakaran batubara merupakan masalah yang dihadapi oleh industri yang menggunakan batubara sebagai bahan baku pembakarannya. Akumulasi limbah fly ash ini bila tidak dimanfaatkan akan membutuhkan tempat penampungan yang luas dan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Penelitian ini tidak hanya untuk 2.1
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 mengetahui bagaimana mereduksi gas buang kendaraan bermotor, tetapi juga sebagai alternatif pengelolaan limbah fly ash dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Studi Pustaka Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa (Fardiaz, 1992). Gas CO sebagian besar merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil dengan udara yang tidak sempurna yang beracun (Mobbs, 1995). Polutan CO dari kendaraan bermotor memberi dampak negatif bagi kesehatan manusia. Senyawa ini mengikat haemoglobin (Hb) yang berfungsi mengantarkan oksigen segar ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan fungsi Hb untuk membawa oksigen (O2)ke seluruh tubuh menjadi terganggu (Sengkey dkk., 2011). Kondisi ini membuat sesak napas dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera mendapat udara segar kembali. Gas CO yang terhirup manusia bisa menyebabkan terjadinya sakit kepala, rasa mual, atau kelelahan, bahkan tidak sadarkan diri (Sudarmadji, 2004). Emisi karbon dioksida (CO2) umumnya tidak berbahaya bagi manusia. Namun kenaikan kadar CO2 di udara telah mengakibatkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Pada kendaraan bermotor, konsentrasi CO2 yang semakin tinggi maka akan semakin baik, hal ini menunjukkan secara langsung status pembakaran di ruang bakar mesin kendaraan. Tetapi pada keadaan tertentu konsentrasi CO2 yang tinggi berbanding terbalik dengan keadaan iklim karena CO2 merupakan sumber emisi terbesar gas rumah kaca (Firman, 2012). Adsorpsi merupakan suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan maupun gas) terikat pada padatan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan tersebut, atau dapat juga diartikan sebagai akibat medan gaya pada permukaan padatan (adsorben) yang menarik molekul-molekul gas atau cair (adsorbat) (Greg dan Sing, 1967 dalam Basuki, 2007). Adsorbat adalah substansi yang terserap, sedangkan adsorben merupakan media penyerap yang dalam hal ini berupa senyawa karbon (Webar, 1972). Adsorpsi merupakan peristiwa kesetimbangan kimia, maka dari itu, berkurangnya kadar zat yang teradsorpsi (adsorbat) oleh material pengadsorpsi (adsorben) terjadi secara kesetimbangan, sehingga secara teoritis tidak dapat terjadi penyerapan sempurna adsorbat oleh adsorben. Bahan yang diserap disebut adsorbat atau solute, sedangkan bahan penyerapnya disebut adsorben. Adsorben bersifat spesifik dan terbuat dari bahan berpori. Pemilihan jenis adsorben dalam proses adsorpsi harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan zat yang akan diadsorpsi dan nilai komersilnya. Kebanyakan adsorben adalah bahan- bahan yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding pori-pori di dalam partikel itu. Adsorben yang telah jenuh dapat diregenerasi agar dapat digunakan kembali untuk proses adsorpsi. Fly ash (abu terbang) merupakan salah satu residu (limbah batubara) yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Fly ash terdiri dari partikel halus yang terbang, dan jumlahnya meningkat dengan bertambahnya gas buangan. Fly ash hasil pembakaran batubara umumnya dilepaskan ke atmosfer tanpa adanya pengendalian, sehingga dapat menimbulkan pencemaran udara. Fly ash yang dikonversi menjadi adsorben merupakan contoh pemanfaatan efektif dari fly ash. Keuntungan adsorben berbahan baku fly ash adalah biayanya yang murah. Adsorben ini dapat digunakan untuk pengolahan limbah gas maupun cair. Adsorben ini juga dapat digunakan dalam penyisihan logam berat, limbah zat warna berbahaya, dan senyawa organik pada pengolahan limbah. Fly ash dapat dipakai secara langsung sebagai adsorben atau dapat juga melalui perlakuan kimia dan fisik tertentu sebelum menjadi adsorben (Surdjani, 2014). Sebelum fly ash batubara digunakan dalam proses adsorpsi, fly ash batubara harus terlebih dahulu diaktivasi. Beberapa tahap dalam melakukan aktivasi terhadap adsorben: dealuminasi, pertukaran ion, dan kalsinasi (Scott, Kathleen, Marsh, 2003). Pembuatan adsorben dari fly ash dilakukan dengan cara mengaktivasi fly ash dengan asam-asam kuat. Asam sulfat (H2SO4) umum digunakan sebagai aktivator karena 2.2
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 mempunyai jumlah ion H+ lebih banyak dari asam-asam lainnya, serta mempunyai sifat higroskopis yang dapat menyerap kandungan air pada fly ash. Selain itu, tujuan aktivasi ini adalah untuk menukar kation yang ada dalam fly ash menjadi H+ dan melepaskan ion Al, Fe, Mg dan pengotor-pengotor lainnya (mengandung unsur alkali/alkali tanah) dari kisi- kisi struktur (Yuliani, 2013). Metodologi Penelitian Pengumpulan data primer tahap I adalah pengambilan data uji emisi beberapa kendaraan bermotor yang akan dipilih untuk digunakan pada sampling utama yaitu mengukur CO dan CO2 menggunakan adsorben. Pengambilan data emisi ini juga sebagai pembanding apakah kendaraan yang akan digunakan untuk sampling utama layak atau tidak. Pengumpulan data primer tahap II adalah uji emisi kendaraan bermotor saat sebelum dan setelah ditambahkan adsorben. Kendaraan yang digunakan untuk sampling utama adalah Toyota Avanza tahun 2005 berbahan bakar bensin premium. Pemilihan kendaraan didasarkan dari semakin lama tahun produksi maka semakin banyak emisi yang dihasilkan, sehingga memudahkan melihat penurunan gas buang sebelum dan sesudah ditambahkan adsorben. Desain alat yang digunakan untuk tabung adsorpsi ialah suatu alat sederhana yang berbahan dasar besi yang dibuat secara khusus menyerupai knalpot tambahan (disebut knalpot uji) pada kendaraan bermotor. Alat ini berbentuk seperti knalpot kendaraan yang didesain khusus agar dengan mudah dilakukan penggantian adsorben fly ash yang digunakan untuk menyerap emisi kendaraan bermotor (Gambar 1 dan 2). Gambar 1. Desain Tabung Adsorpsi Gambar 2. Knalpot Uji pada Kendaraan Untuk meningkatkan performa adsorben, maka fly ash dari PLTU Suralaya diaktivasi dengan cara direfluks dengan larutan H2SO4 3% selama 1 jam untuk membersihkan permukaan pori dari bahan pengotor yang dapat mengganggu penyerapan emisi gas buang. Fly ash kemudian dicuci dengan aquades sampai netral dan dikeringkan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 110oC selama 3 jam. Air yang terperangkap dalam pori-pori fly ash akan menguap sehingga luas permukaan pori-pori bertambah. Variasi penelitian meliputi variasi adsorben (diameter dan massa) dan variasi waktu kontak yang digunakan untuk penyerapan emisi CO dan CO2. Diameter adsorben yang digunakan adalah 100, 200, dan 300 mesh. Sedangkan massa adsorben yang digunakan adalah 100, 200, dan 300 gram. Variasi waktu kontak adalah 0 sampai 20 menit untuk melihat proses desorpsi dari adsorben yang digunakan. Variasi waktu kontak hanya dilakukan untuk variasi adsorben paling optimum. Hasil dan Pembahasan Untuk mengetahui karakteristik fly ash adsorben sebelum dan sesudah diaktivasi menggunakan larutan H2SO4, maka dilakukan pengujian X-Ray Fluorosence (XRF) untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat pada adsorben. Hasil uji XRF (Tabel 1) 2.3
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 setelah dilakukan aktivasi terlihat bahwa kandungan silika (Si) pada fly ash meningkat, sedangkan kandungan aluminium (Al) menurun, berarti rasio Si/Al meningkat. Semakin besar rasio Si/Al maka adsorben bersifat hidrofobik, artinya pori-pori adsorben lebih tidak suka air (cenderung kering), maka adsorben memiliki daya adsorpsi tinggi pada senyawa karbon. Selain itu rasio Al/Si yang tinggi menyebabkan adsorben memiliki lebih banyak pusat aktif dengan keasaman tinggi dalam melakukan adsorpsi. Hasil XRF juga menunjukkan bahwa kadar logam alkali dan alkali tanah seperti natrium (Na), kalium (K), magnesium (Mg), besi (Fe), dan kalsium (Ca) menurun setelah aktivasi. Hal ini berarti bahwa proses aktivasi dengan penambahan larutan H2SO4 mampu menghilangkan mineral-mineral dan mengikat logam-logam pengotor yang menghambat proses adsorpsi. Tabel 1. Hasil Uji XRF Fly Ash Sebelum dan Sesudah Aktivasi No Unsur/Unsur Oksida Konsentrasi (%) Sebelum Aktivasi Sesudah Aktivasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Na Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe Sr Y Zr Ba Sm 0.207 0.192 5.502 29.506 0.365 1.053 30.154 0.885 0.526 52.163 0.074 0.007 0.030 0.473 0.121 0.183 0.494 4.203 40.221 0.365 0.652 12.725 0.985 0.328 28.743 0.079 0.011 0.038 0.827 0.126 Uji adsorben dilakukan dengan uji emisi CO dan CO2 'tanpa adsorben' dan 'dengan adsorben' masing-masing sebanyak dua kali dengan variasi adsorben. Dari hasil uji emisi tanpa dan dengan adsorben nantinya akan dihitung berapa efisiensi penurunan emisi CO (Tabel 2) dan emisi CO2 (Tabel 3) yang terjadi pada kendaraan. Tabel 2. Hasil Pengukuran Emisi CO Tanpa dan Dengan Adsorben Dengan Adsorben CO (%) Variasi Adsorben Tanpa Adsorben CO (%) Rata- Rata (%) Efisiensi (%) Ulangan ke-2 0.38 0.35 0.35 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22 0.19 Massa (gram) 100 200 300 100 200 300 100 200 300 Diameter (mesh) Ulangan ke-1 0.38 0.37 0.35 0.30 0.28 0.25 0.25 0.23 0.21 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 65.14 66.97 67.89 72.48 74.31 77.06 77.98 79.36 81.65 0.38 0.36 0.35 0.30 0.28 0.25 0.24 0.23 0.20 100 200 300 Penurunan emisi CO (%) 0.71 0.73 0.74 0.79 0.81 0.84 0.85 0.87 0.89 2.4
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 Tabel 3. Hasil Pengukuran Emisi CO2 Tanpa dan Dengan Adsorben Dengan Adsorben CO2 (%) Variasi Adsorben Tanpa Adsorben CO2 (%) Rata- Rata (%) Efisiensi (%) ulangan ke-2 5.88 5.84 5.82 5.82 5.66 4.92 4.93 4.80 4.71 Massa (gram) 100 200 300 100 200 300 100 200 300 Diameter (mesh) Ulangan ke-1 5.87 5.82 5.80 5.80 5.64 4.96 4.94 4.82 4.77 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 56.80 57.13 57.20 57.28 58.46 63.68 63.71 64.63 65.15 5.88 5.83 5.81 5.81 5.65 4.94 4.94 4.81 4.74 100 200 300 Penurunan Emisi CO2 (%) 7.73 7.77 7.79 7.79 7.95 8.66 8.67 8.79 8.86 Hasil uji emisi CO dan CO2 tanpa dan dengan adsorben pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan adsorben dengan diameter 300 mesh dan massa 300 gram memiliki kemampuan penyerapan paling besar dibanding variasi adsorben lainnya, sehingga penurunan emisi yang terjadi juga lebih besar. Hal ini karena komposisi massa adsorben yang digunakan lebih banyak dibandingkan yang lainnya sehingga kemampuan penyerapan terhadap gas CO dan CO2 juga menjadi lebih besar. Maka semakin banyak massa adsorben, akan semakin tinggi penyerapan gas yang terjadi, yang ditunjukkan semakin kecil nilai emisi gas buang yang terukur. Penyerapan yang lebih tinggi pada adsorben dengan diameter 300 mesh dan massa 300 gram disebabkan oleh zona adsorpsi pada massa 300 gram lebih luas dibandingkan dari adsorben dengan massa 100 dan 200 gram. Zona adsorpsi ini merupakan bidang kontak antara adsorben dengan gas CO dan CO2 (adsorbat). Semakin luas zona adsorb maka gas CO dan CO2 yang terjerap oleh adsorben akan semakin besar sehingga konsentrasi gas CO dan CO2 yang diemisikan akan semakin kecil. Selain massa adsorben, diameter adsorben juga mempengaruhi penyerapan gas CO dan CO2. Diameter adsorben berkaitan erat dengan luas pemukaan yang akan mempengaruhi tingkat penyerapan yang akan terjadi. Adsorben dengan diameter 300 mesh memiliki penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan adsorben dengan diameter 200 dan 300 mesh. Hal ini karena diameter adsorben mempengaruhi tingkat adsorpsi. Tingkat adsorpsi naik dengan adanya pengecilan diameter partikel adsorben. Semakin kecil ukuran diameter adsorben, maka luas permukaan akan semakin besar, sehingga media untuk terjadinya penyerapan gas akan semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya konsentrasi gas CO dan CO2 yang terukur. Pada knalpot uji terjadi proses adsorpsi gas oleh zat padat, dimana fly ash berfungsi sebagai adsorben, CO dan CO2 merupakan adsorbat dan knalpot uji dalam hal ini berfungsi sebagai kolom kontinu untuk proses adsorpsi. Sebagian dari polutan gas CO dan CO2 akan terjerap ke dalam pori-pori adsorben pada knalpot uji, sedangkan sebagian yang lain dari polutan CO dan CO2 yang tidak terjerap oleh pori-pori adsorben akan keluar sebagai emisi gas buang. Pengujian adsorben untuk melihat variasi waktu kontak dilakukan dengan cara menghubungkan probe alat uji emisi ke dalam knalpot uji selama beberapa waktu yang telah ditentukan untuk melihat kondisi jenuh adsorben, dimana pada waktu tertentu kemampuan adsorpsi dari adsorben mengalami penurunan. Penentuan variasi waktu dilihat dari seberapa lama adsorben dapat menyerap gas CO dan CO2. Uji waktu kontak akan diteruskan selama proses adsorpsi belum mencapai titik jenuh (Gambar 3 dan 4). 2.5
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 Gambar 3 menunjukkan konsentrasi CO menurun dari 0,21% menjadi 0,16% di menit ke-4 hingga di menit ke-12. Sedangkan di menit ke-14 konsentrasi CO naik kembali hingga di menit ke-18, nilai konsentrasi CO mencapai nilai awal kondisi waktu penyerapan 2 menit. Dengan demikian pada menit ke-2 hingga menit ke-12 adsorbat masih dapat menempel pada permukaan adsorben, namun pada menit ke-14 konsentrasi emisi CO naik kembali, artinya adsorben telah mengalami kondisi jenuh di menit ke-14. Pada menit ke-14 juga kemungkinan terjadi desorpsi, yaitu CO yang telah diserap oleh adsorben akan dilepaskannya kembali sehingga emisi CO pada kendaraan menjadi naik kembali. Gambar 3. Grafik Hubungan Waktu Kontak terhadap Konsentrasi CO Berbeda dengan penyerapan gas CO yang memiliki waktu jenuh di menit ke 14, untuk gas CO2 waktu jenuh terjadi di menit ke-18 hingga menit ke-22 dimana nilai konsentrasi CO2 mencapai nilai awal kondisi waktu penyerapan 2 menit. Dengan demikian adsorben untuk gas CO2 mencapai kondisi jenuh dan kemungkinan terjadi peristiwa desorpsi pada menit ke-18 (Gambar 4). Gambar 4. Grafik Hubungan Waktu Kontak terhadap Konsentrasi CO2 Permukaan adsorben memiliki sejumlah tertentu situs aktif penyerapan. Banyaknya situs aktif tersebut sebanding dengan luas permukaan adsorben. Situs aktif ini merupakan media adsorbat menempel pada permukaan adsorben. Pada waktu tertentu situs aktif ini akan mengalami titik jenuh dan akan terjadi desorpsi, yaitu peristiwa terurainya kembali molekul yang telah diserap oleh adsorben ke permukaan. Pada keadaan dimana zona adsorpsi belum jenuh dengan adsorbat maka kenaikkan konsentrasi adsorbat akan dapat menaikkan jumlah molekul yang teradsorpsi. Bila zona adsorpsi sudah jenuh dengan adsorbat maka kenaikkan konsentrasi adsorbat relatif tidak menaikkan jumlah molekul yang teradsorpsi. Keadaan adsorben yang cepat jenuh 2.6
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 dipengaruhi beberapa faktor, satu diantaranya adalah jarak antara gas yang keluar dengan adsorben terlalu pendek sehingga menyebabkan adsorbat lebih cepat menempel pada permukaan adsorben yang mengakibatkan adsorben menjadi cepat jenuh. Selain itu kapasitas adsorben yang tidak mencukupi juga mempengaruhi waktu jenuh adsorben. Perhitungan penurunan emisi CO dan CO2 dilakukan untuk melihat seberapa optimal penggunaan adsorben fly ash apabila digunakan dalam lingkup satu kota dan hasilnya dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang menargetkan penurunan emisi sebesar 29% dari sektor transportasi pada tahun 2020. Perhitungan prediksi penurunan emisi CO dan CO2 dilakukan dengan metode mobile6 menggunakan data jumlah kendaraan dan jumlah bahan bakar yang ada di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020. Jenis kendaraan yang dihitung adalah semua yang berbahan bakar bensin yaitu sepeda motor dan mobil karena adsorben yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada kendaraan uji berbahan bakar bensin. Pada tahun 2020, diprediksi total emisi CO yang disumbangkan dari kendaraan bermotor sebesar 764.522 ton CO. Jika ditambahkan penggunaan adsorben, total emisi CO dapat turun menjadi 140106 ton CO. Sedangkan untuk total emisi CO2 diprediksi kendaraan bermotor dapat menyumbang hingga 84.440.306 ton CO2. Dengan penggunaan adsorben, total emisi CO2 dapat turun menjadi 31.997.703 ton CO2. Setiap variasi adsorben memiliki kemampuan untuk menurunkan emisi gas CO dan CO2 rata- rata di atas 50% (Tabel 4). Tabel 4. Prediksi Penurunan CO dan CO2 Menggunakan Adsorben pada Tahun 2020 % Penu- runan CO CO2 Diameter 100 mesh Massa (gram) 100 300 200 65.14 66.97 67.89 56.80 57.13 57.20 Diameter 200 mesh Massa (gram) 200 74.31 58.46 100 72.48 57.28 300 77.06 63.68 Diameter 300 mesh Massa (gram) 200 79.36 64.63 100 77.98 63.71 300 81.65 65.15 Prediksi penurunan total emisi ini akan efektif apabila pemakaian adsorben dilakukan selama waktu aktif kendaraan dan digunakan sepanjang tahun. Namun dalam penelitian ini pemakaian adsorben hanya dapat dilakukan sebatas 20 menit sebelum adsorben mengalami kondisi jenuh, sehingga untuk mencapai penurunan di atas 50%, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar kondisi adsorben mampu menurunkan total emisi yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan peraturan pemerintah sesuai perjanjian COP 21 yang menargetkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2020 dari sektor transportasi, maka penggunaan adsorben fly ash dapat mendukung upaya pemerintah ini dengan asumsi pemakaian adsorben selama masa aktif kendaraan dan digunakan sepanjang tahun. Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) Adsorben yang terbuat dari fly ash PLTU Suralaya ini dapat menurunkan kadar emisi CO kendaraan bermotor dari 1,09% menjadi 0,20% dengan efisiensi maksimum sebesar 81,65%. b) Adsorben ini juga dapat menurunkan kadar emisi CO2 kendaraan bermotor dari 13,60% menjadi 4,74% dengan efisiensi maksimum sebesar 65,15%. c) Adsorben dengan nilai penyerapan paling maksimal pada variasi diameter 300 mesh dan massa 300 gram. d) Waktu kontak maksimum adsorben untuk gas CO adalah 12 menit dan untuk gas CO2 adalah 14 menit. 2.7
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696 e) Adsorben dari fly ash berpotensi menurunkan emisi kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta maksimum sebesar 81,65% untuk gas CO dan 63,82% untuk gas CO2 pada tahun 2020 sesuai rencana aksi gerakan nasional penurunan gas rumah kaca sebesar 29% dari sektor transportasi. Namun demikian waktu jenuh adsorben yang relatif singkat masih menjadi kendala dalam implementasinya. Daftar Pustaka Basuki, K. T., 2007, Penurunan Konsentrasi CO dan NO2 pada Emisi Gas Buang menggunakan Arang Tempurung Kelapa yang Disisipi TiO2. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir: Batan, Yogyakarta. Fardiaz, Srikandi, 1992, Polusi Udara dan Air, Kansius, Bogor. Marsh, dkk, 2006, Avtivated Carbon, Elsevier Ltd, Oxford, UK. Mobbs, Steven, 1995, MSc in Computational Fluid Dynamics Atmospheric Dispersion, Lecture handout, Environtmental Engineering, University of Leeds, England. Sengkey dkk., 2011, Tingkat Pencemaran Udara CO Akibat Lalu Lintas dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro. Jurnal ilmiah media engineering, vol 1 no 2. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Sudarmadji, 2004, Pengantar Ilmu Lingkungan. Universitas Jember, Jember. Surdjani, dkk., 2014, Karakterisasi dan Uji Kemampuan Serbuk Ampas Kelapa Asetat sebagai Adsorben Belerang Dioksida (SO2). Webar, 1995, Toxic Organic Chemicals in Porous Media, Elsevier Ltd, Oxford, UK. Yuliani, Tri Lestari, 2013, Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (Fly Ash) Batubara sebagai Adsorben untuk Penentuan Kadar Gas NO2 di Udara. Universitas Jember, Jember. 2.8